586 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



fusion, décroissent d'abord rapidement avec la température, puis ne chan- 

 gent plus que très lentement jusqu'à la tempéralurc de début du recuit. 

 Parfois cependant les grains recommencent à grossir et atteignent, à cette 

 température de début du recuit, leurs dimensions maxima. 



Les expériences suivantes donnent une idée du phénomène. On a laminé 

 des métaux à froid jusqu'à une épaisseur égale ou inférieure à i"""; celle 

 de o""", 5 a souvent donné les résultats les plus nets. On a ensuite introduit 

 chacune de ces lames dans un tube chauffé à des températures réguliè- 

 rement décroissantes d'une extrémité à l'autre et on les y a laissées de 

 3o minutes à i heure. Cette durée correspond déjà à un recuit avancé, 

 car une prolongation de 20 minutes n'a pas d'effet sensible. On exa- 

 minait ensuite la structure du métal sur la surface polie des lames ainsi 

 traitées. 



Les expériences ont porté sur les métaux sensiblement purs du com- 

 merce pour se rapprocher des conditions de la pratique industrielle. En 

 tête de chaque Tableau, on a indiqué l'épaisseur des lames employées, 

 la durée du recuit et le réactif d'attaque ayant servi à mettre en évidence 

 la structure cellulaire. Les dimensions des grains sont données par le 

 côté du carré équivalent à la surface des grains maxima de la région exa- 

 minée. 



Etain. — Durée de recuil, i lieure ; épaisseur, o'""',4; attaque au perchlorure 

 alcooli(:|ue (perchlorure de fer, 5 ; eau, 5; HCI, 3o; alcool ordinaire, 3o; alcool isoam>- 

 lique, 3o). 



Températures 45° 60° 100" i5o° 220° 



Grosseur des grains .. . o»'"',3 à o""",7 o""%3 o"">\2 à o™"', 3 o""",8 3'"™ 



Plomb. — Durée de recuil, 3o minutes ; épaisseur, o""', 4 ; aUaque à l'azotate 

 d'argent étendu d'eau 10 fois. 



Tenapératures 80° i5o° aSo" Soo" 



Grosseur des grains . .. o™"', 2 à 1™"', 5 o™'", 2 à o™'",9 o™"',4ài""" i""",5 



Zinc. — Durée de recuit, 45 minutes ; épaisseur, o™"',d ; attaque à liCI étendu 

 d'eau de moitié. 



Températures 80" 200° à Soc" 4o()° 



Grosseur de ijrains ... . o™™,2ào™™,4 o""",02 à o""™, i o'"™, 2 à o""", 4 



Aluminium. — Durée de recuit, 45 minutes ; épaisseur, o""",45 ; attaque légère à 

 la soude suivie d'une attaque très énergique à MCI étendu de moitié. 



Températures 25o° 350° à 480° 550° 



Grosseur des grains o""", 2 à o™'", 35 o""",o5 o"'"',3 à o""", 4 



